UNTERSUCH. ÜBER D. MECHAN. WIRKUNGEN D. MAGNETISIERUNG. 51 



Stäbe, Ringe waren mindestens 1 — 2 mm stark. Schon Bidwell 

 beobachtete, dass die magnetische Dilatation mit dem Durchmesser 

 des Stabes zugleich kleiner wird, dass ferner mit wachsender 

 Belastung die Contraction früher eintritt und grössere Werthe 

 annimmt; bei einem Eisendraht von 0,7 mm Durchmesser trat 

 überhaupt nur Contraction auf. Neuestens fand auch Shakespear 

 bei 0,7 mm dickem Eisendraht nur Contraction, selbst bei kleiner 

 Magnetisierung. Meine Resultate stehen daher mit älteren Beob- 

 achtungen gar nicht in Widerspruch, sie dienen aber zu deren 

 Ergänzung. 



Bei Nickel fand ich gleichfalls nur Verkürzung und zwar 

 folgende Werthe: 



Nickeldraht. 



Die Zahlen geben die Verkürzung eines 1000 mm langen 

 Drahtes in zehntausendstel Millimeter. Die Werthe sind mit jenen 

 von Bidwell in guter Uebereinstimmung. Es ist ersichtlich, 

 dass die Verkürzung ganz bedeutend von der Belastung abhängt. 

 Bei geringer Magnetisierung wird die Verkürzung kleiner, wenn 

 die Belastung wächst; bei grösseren wächst sie dagegen eine Zeit 

 lang mit der Belastung, in Uebereinstimmung mit Bidwell. 



Es ist ferner ersichtlich, dass die permanente Deformation 

 die Contraction beeinflusst. Bei Nickel ist der Einfmss der Be- 

 lastung viel bedeutender wie bei Eisen. Es ist sonderbar, dass 

 dennoch bei Eisen der Einfluss der Belastung auf die Aenderuno-en 

 des Moduls viel bedeutender ist wie bei Nickel. 



